Ueber krystailisirte Mai^nesite aus den nordöstlichen Alpen. 
267 
men glatt und eben. An vielen derselben tritt eine regelmässige Streifung 
auf, die parallel dem sechsseitigen Umrisse der Spaltfläche, circa in hal- 
ber Distanz vom Centrnm als ein System aus zwei bis drei scharflinigen 
Hexagonen sich darstellt, wozu bei manchen Krystallen noch ein äusserst 
kleines centrisches Sechseck tritt. Diese Bänderung der Endflächen 
wird hei geglühten Krystallen durch das Auftreten hell- und dunkel- 
brauner Streifen noch deutlicher sichtbar, und es zeigt sich damit eine 
j mehrfache Schalenhildmig der Krystalle parallel der Säulenaxe an. Die 
I grössere Anzahl der Individuen lässt keinen Farheuuuterschied der sie 
I zusannnensetzenden Schalen wahrnehmen, in selteneren Fällen umhüllt 
j eine fast wasserhelle Schichte nach allen Seiten hin einen dnrchschei- 
1 nenden hrännlichen Sänlenkcrn. An manchen gleichmässig gelbbraun ge- 
färbten Krystallen konnte ich ferners ein kurzes Vorstehen iler Kerne 
von den Mänteln beobachten, worin sich scheinbar das Bestreben ans- 
drückt, an Stelle der gewöhidichen Tafelkanten neue Flächen anznsetzen. 
i DieSänlenflächen oP (111) sind in den meisten Fällen schimmernd, 
j rauh, oder sie besitzen unregelmässige Vertiefungen. Mitunter lassen sich 
: aber auch orientirte Eiefnngen parallel der Richtung der Theilnngsflächen, 
! ja selbst trianguläre Facettirnngen nach dieser Direction beobachten, 
j welch letztere Erscheinungen abermals nur an einfarbig gelblichbrannen 
! Individuen zu sehen waren. 
Ans einer grossen Anzahl von Messungen mit einem Mitscherlich- 
schen Reflexionsgoniometer ergab sich der Winkel des Theilnngsrhom- 
boeders, innerhalb den Grenzwerten 107° l.b' und 107° 33 ' liegend, mit 
107° 28' 40”. 
Bei einer reichlichen Auswahl von Sänlchen, die vollkommen ebene 
I und stark glänzende Flächen besitzen, konnte mit Ausschluss der 15 Se- 
cunden nicht übersteigenden Differenzen der Prismenwinkel der Theorie 
entsprechend = 120° ermittelt werden. Zur Bestimmung des Volum- 
Gewichtes wählte ich sehr kleine Krystallbrnchstücke und fand das- 
selbe = 3-038. 
Die chemische Analyse dieses Magnesit’s, welche ich im Labora- 
torium des Herrn Professors Dr. E. Ludwig auslührte, ergab folgende 
Resultate : 
Magnesia 45-32 
Kalk 1-58 
Eisenoxydul und Spuren von Manganoxydul 2-12 
Kohlensäure 50-00 
Wasser 0-36 
Lbdöslicher Rückstand 0-34 
100-62 
Wenngleich fast alle Magnesitkrystalle von Maria-Zell jetzt lose 
neben einander liegen, so weisen doch die an sehr vielen Individuen zu 
beobachtenden grösseren und kleineren Eindrücke darauf hin, dass sie 
zu einem mehr weniger compacten Aggregat verbunden waren. Es be- 
stätigen dies einige Fragmente von solchen Krystallverwaclisungen, sowie 
auch Klümpchen, in welchen die nicht besonders tief ineinander eindrin- 
genden Krystalle ausserdem von grobsandigen Bruchstücken desselben 
Minerals umgeben erscheinen. 
Mineralogische MittheÜungeft. 1873. 4. Heft. ^(5 
